52 Untersuchung verschiedener bituminöser Fossilien. 



C. G. Müller giebt die Theerausbeute der SchÖbe- 

 ritzer Braunkohle nur zu 4,2 Proc. an; er muss demnach 

 eine andere Kohle vor sich gehabt haben oder es wur- 

 den beim Theerausbringen nicht die günstigsten Bedin- 

 gungen gestellt, welches eine Minderausbeute von bei- 

 nahe 3 Proc. zur Folge hatte. Der resultirte Theer die*- '^ 

 ser beiden Kohlensorten war ziemlich reich an Paraffin 

 und erstarrte bei einer Abkühlung unter 9^ zu einer 

 butterähnlichen Masse. 



Das spec. Gewicht des Theers war bei No. 1. 0,975, 

 bei No. 2. 0,960 (bei 120). 



Der Theer wurde, nachdem er entwässert worden 

 war, der fractionirten Destillation unterworfen und die 

 Producte nachVohl's schon früher mitgetheilten Methode 

 gereinigt. 



100 Gewichtstheile ergaben an: 



No 1. No. 2. 



Photogen 15,690 18,675 



Gas oder Schmieröl 12,360 27,963 



Paraffin 3,460 3,588 



Kreosot und Carbolsäure . . . . 46,508 32,069 

 Verlust bei der Destillation 



und der Reinigung .... 21,982 17,705 



100,00p 100,000. 

 Demnach werden 100 Gewichtstheile Kohlen ergeben : 



No. 1. No. 2. 



Photogen 0,517 1,344 



Gas oder Schmieröl 0,407 2,013 



Paraffin 0,114 0,258 



Kreosot und Carbolsäure. .. . 1,533 2,308 



Kohleurückstand 28,309 45,928 



Ammoniakwasser 52,890 34,966 



Gas 15,505 11,909 



Theerdestillationsrückstand u. 



Verlust bei der Reinigung 0,725 1,274 



100,000 100,000. 



Lässt man den Destillationsrückstand in dem von 

 Dr. Vohl angegebenen Ofen verbrennen, so erhält man 

 eine Asche, die beim Auslaugen eine stark saure Lauge 

 giebt. Sie enthält grosse Mengen schwefelsaurer Thon- 

 erde neben schwefelsaurem Eisenoxydul und Eisenoxyd. 



Das Ammoniak, welches bei der trockenen Destil- 

 lation gewonnen wird, reicht mehr denn hin, um mit der 

 schwefelsauren Thonerde Ammoniakalaun zu bilden. Man 

 erhielt 9 — 10 Proc. eisenfreien Ammoniakalaun aus die- 

 ser Kohle. Die Schöberitzer Braunkohle zerfällt während 

 der Destillation und hinterlässt einen Holzkohlen ähn- 

 lichen Rückstand, der bei geeigneten Rostvorrichtungen 



